über die chemische Verbindung der Körper. 37 



daher die Masse, woraus die Gufsform besteht, ein starker Wärmelei- 

 ter; so wird die strengflüssigere Verbindung schnell zum Erstarren ge- 

 bracht und es tritt die sehr belehrende und über den Erfolg des Erstar- 

 rungsprozesses vieles Licht verbreitende Erscheinung ein, dafs sich, 

 nachdem das Metall in der Form schon erstarrt ist, die aus- 

 gebildete leichtflüssigere Metallmischung in die Höhe begiebt und auf 

 dem sogenannten verlornen Kopf des Geschützes aussprudelt. Statt sich 

 zu senken und durch das Erstarren zusammen zu ziehen , scheint die 

 Metallmischung vielmehr sich auszudehnen, indem sie in der Form in 

 die Höhe steigt. Untersucht man den Zustand eines auf solche Art 

 erstarrten Geschützes, so findet man die Bruchfläche voll Blasen und 

 Höhlungen und das Geschütz ist unbrauchbar. Ein solches ausgequol- 

 lenes Melallgemisch, — welches eine weifse Farbe hat und grofse Sprö- 

 digkeit besitzt, — fand ich aus 21 Zinn und 79 Kupfer zusammenge- 

 setzt, welches, nach den Verhältnifsgewichten von Berzelius, mit ei- 

 nem Gemisch aus 1 M. G. Zinn und 7 M. G. Kupfer fast ganz genau 

 übereinstimmt. — Ist die Formmasse, — wie dies bei der neueren 

 Giefsmethode der Fall ist, — mit eisernen Formkapseln umgeben, 

 so erhitzen sich dieselben nach dem Gufs jedesmal sehr stark, sobald 

 die eben erwähnten Erscheinungen des Aufsteigens der leichtlliissigeren 

 Metallmischung eintreten. Wählt man aber die altere Formmethode in 

 Lehm, oder bedient man sich beim Kapselgufs einer möglichst wenig 

 Wärme leitenden und dichten, wenig porösen Formmasse; so erhitzen 

 sich die eisernen Formkapseln nicht, das Metall senkt sich und erstarrt 

 ohne dafs ein Aufsteigen der leichtflüssigeren Metallmischung statt fände. 

 Das Metallgemisch wird länger flüssig erhallen, indem es eines drei bis 

 viermal längeren Zeitraumes zum Erstarren bedarf, so dafs das streng- 

 flüssigere Metallgemisch, im Augenblick der Bildung nicht plötzlich er- 

 starrt, sondern dem leichtflüssigeren Melallgemisch noch Wärme entzieht, 

 wodurch eine regelmäfsige Nebeneinanderlagerung dieser beiden \ erbin- 

 dungen herbeigeführt wird. Beide Verbindungen stellen sich auf der 

 frischen Bruchfläche, schon dem unbewaffneten Auge, sehr aullällend 

 dar. Die chemische Zusammensetzung der strengllüssigeren Verbindung 

 läfst sich nicht ausmitteln, weil es nicht möglich ist, dies rothe und zähe 

 Metallgemisch von dem mechanisch eingeflochlenen weifsen und spröden 



